Testovanie dielektrickej pevnosti oleja
Testovanie dielektrickej pevnosti oleja, detail iskrišťa
**Dielektrická pevnosť**, alebo **elektrická pevnosť**, (dielektrických) izolantov pri definovanej hrúbke, je najvyššia intenzita elektrického poľa, ktorá v ňom môže prevládať bez toho, aby došlo k prierazu napätia (elektrickému oblúku alebo iskre).

Každý izolant je dielektrikom, ale nie každé dielektrikum je izolantom.

Hodnota dielektrickej pevnosti závisí od rôznych faktorov, a preto nie je materiálnou konštantou. Elektrická pevnosť izolantov závisí od teploty, od homogenity elektrického poľa, od hrúbky izolantu, času pôsobenia a od tvaru napäťovej krivky.

Definícia a jednotky
--------------------

K narušeniu dielektrickej pevnosti dochádza pri intenzite elektrického poľa ***Ed*** (V/m), v ktorom sa vytvára elektricky vodivá cesta. Vypočítava sa z experimentálne pozorovaného prierazného napätia ***Ud*** (V) pri hrúbke izolácie ***d*** (m). V prípade plynov sa uvádza miesto hrúbky vzdialenosť medzi elektródami.

{\displaystyle E\_{d}={\frac {U\_{d}}{d}}}
Dielektrická pevnosť sa často udáva v jednotkách **kV/mm**, (príp. v základných jednotkách SI: **V/m**).

Dielektrická pevnosť v praxi
----------------------------

Dielektrická pevnosť, ktorú je možné dosiahnuť v praxi, je výrazne ovplyvnená tvarom elektrického poľa. Najväčší vplyv má geometria vodičov a nehomogenity v izolačnom materiáli. Tým vzniká efekt, že tenké fólie majú oveľa vyššiu dielektrickú pevnosť ako hrubé bariéry. Znižujúci účinok na dielektrickú pevnosť pri striedavom napätí majú tiež uzavreté vzduchové priestory. Je to spôsobené takzvanými predvýbojmi (čiastkovými výbojmi)
, pri ktorých dochádza k ionizácii vzduchu a k trvalému poškodeniu okolitého izolačného materiálu ultrafialovým žiarením.

### Povrchové cesty

Izolačné materiály majú často na svojom povrchu ešte nižšiu dielektrickú pevnosť ako okolitý vzduch, čo môže viesť k plazivým alebo kĺzavým výbojom po povrchu izolantu. Kĺzavý výboj sa vyvíja v nehomogénnom elektrickom poli, na rozhraní pevná fáza-plyn. Dosahované plazivé vzdialenosti sú často 100-krát väčšie ako hrúbka materiálu potrebného na izoláciu.

### Silné a slabé eletkrické pole

V slabom elektrickom poli dochádza k strate izolačnej pevnosti najmä z dôvodu nečistôt v izolante.
Slabé elektrické pole pre plyny je obvykle pod 100 kV/m, pre plynné skupenstvo. Pre kvapalné a tuhé skupenstvo býva o jeden až dva rády vyššie, ako pre plynné skupenstvo.

Skúšanie a podmienky dielektrickej pevnosti
-------------------------------------------

Metóda stanovenia dielektrickej pevnosti je definovaná v sérii noriem IEC 60243. Stanovuje skúšobné podmienky pre rôzne triedy materiálov a aplikácie (časť 1: striedavý prúd, časť 2: jednosmerný prúd, časť 3: impulzné napätie). Zvyčajne sa testuje séria podobných skúšobných vzoriek a následne sa určí medián nameraných hodnôt.

Namerané hodnoty platia len pre podmienky skúšania, keďže dielektrická pevnosť má aj iné parametre, ako je teplota, presné zloženie a čistota materiálov, typ elektrického prúdu, čas pôsobenia napätia (rýchlosť nárastu el. poľa), vlhkosti prostredie a vzoriek a tiež závisí na veľkosti a tvare a polarite použitých elektród.

### Dielektrická pevnosť vzduchu

Dielektrickú pevnosť vzduchu ***Ud*** v jednotkách (kV) je možné v bežných podmienkach proximovať, pre jednosmerné napätie, v homogénnom elektrickom poli, pre vzdialenosť ***s*** v rozsahu 1 mm < ***s*** < 1m, pomocou nasledujúcej empirickej rovnice odvodenej z Paschenovho zákona:

{\displaystyle U\_{d}{\approx }2422kV.{\frac {s}{1m}}{\frac {p}{1,013bar}}{\frac {293K}{T}}+60,8kV.{\sqrt {{\frac {s}{1m}}{\frac {p}{1,013bar}}{\frac {293K}{T}}}}}
Platí pre tlak vzduchu ***p*** uvedenom v baroch, teplote ***T*** v kelvinoch a vzdialenosťou elektród ***s*** v metroch. 

Napríklad pri vzdialenosti elektród 1 cm vychádza prierazné napätie 30,3 kV pri normálnom tlaku a 20 °C, čo predstavuje dielektrickú pevnosť 3 kV/mm v homogénnom elektrickom poli.

Pri nehomogénnom elektrickom poli je dosahovaná dielektrická pevnosť vzduchu závislá na polarite zahrotenej elektródy.

### Dielektrická pevnosť niektorých látok

Dielektrická pevnosť niektorých látok| Materiál | Hrúbka  mm | Dielektrická pevnosť  kV/mm | Skupenstvo |
| --- | --- | --- | --- |
| Suchý vzduch, normálny tlak | 1 | 3 | Plynné |
| Vzduch (dlhé vzdialenosti) | 1 | 0,1 | Plynné |
| Porcelán | 1 | 20 | Tuhé |
| Sklo | 1 | >8 | Tuhé |
| Sľuda | 1 | <60 | Tuhé |
| Diamant | 1 | 2000 | Tuhé |
| Destilovaná voda | 1 | 65 | Kvapalné |
| Transformátorový olej | 1 | 5..30 | Kvapalné |
| Polykarbonát (PC) | 1 | 30 | Tuhé |
| Polyester (vystužený sklenenými vláknami) | 1 | 12..50 | Tuhé |
| Polyetyléntereftalát (PET) | 1 | 20 | Tuhé |
| Polytetrafluóretylén (PTFE) (teflon) | 1 | 18..105 | Tuhé |
| Vysoké vákuum | 1 | 20..40 (podľa tvaru eletródy) | -- |

Elektrická pevnosť extrémne čistých kvapalných izolantov (rádovo 108 V.m-1) je päť až desaťkrát vyššia ako pre technicky čisté kvapalné izolanty.

Pozri aj
--------

* Iskrište
* Izolácia (elektrotechnika)
* Korónový výboj

Referencie
----------

1. ↑  Lelák J. *Meranie elektrickej pevnosti izolantov* [online]. Bratislava: Slovenská akadémia vied, [cit. 2022-01-08]. Dostupné online. Archivované 2021-05-13 z originálu.
2. 1 2 3 4   *kapitola 5.8 Elektrická pevnosť* [online]. web.tuke.sk, [cit. 2022-01-08]. Dostupné online.
3. ↑   *Handbuch Faserverbundkunststoffe (Grundlagen Verarbeitung Anwendungen)*. [s.l.] : Springer-Verlag, 2010. 584 s. Dostupné online. ISBN 978-3-8348-0881-3. S. 575. (po nemecky)
4. ↑  PLASSMANN, Wilfried; SCHULZ, Detlef. *Handbuch Elektrotechnik (Grundlagen und Anwendungen für Elektrotechniker)*. [s.l.] : Springer-Verlag, 2016. 1392 s. Dostupné online. ISBN 978-3-658-07049-6. S. 295. (po nemecky)
5. 1 2   *Mechanizmus prierazu v jednotlivých skupenstvách* [online]. Bratislava: Slovenská akadémia vied, [cit. 2022-01-09]. Dostupné online. Archivované 2022-01-08 z originálu.
6. ↑  TKÁČ, Ján; KURIMSKÝ, Juraj; DOLNÍK, Bystrík. *Akustická detekcia čiastkových výbojov* [online]. researchgate.net, 2007-04-11, [cit. 2022-01-09]. S. 14. Dostupné online.
7. ↑  ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÁLY 1, MUDRUŇKOVÁ, Anna. *Izolanty a dielektrika, kap. 6.3.2 Faktory, které ovlivňují vodivost izolantů* [online]. publi.cz, [cit. 2022-01-08]. Dostupné online. (po česky)
8. 1 2   *Meranie výbojových javov pri rôznych druhoch napätia* [online]. fei.stuba.sk, [cit. 2022-01-09]. Dostupné online. Archivované 2022-01-08 z originálu.
9. ↑  LEHR, Janet; RON, Pralhad. *Foundations of Pulsed Power Technology*. [s.l.] : Wiley, 2017. Dostupné online. ISBN 978-1-118-88650-2. S. 369-438. (po anglicky)

Zdroj
-----

*Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Durchschlagfestigkeit na nemeckej Wikipédii.*